



550 









3i. 



3 k. 



31. 



3 m. 



H 2 0 



0,99 



2,88 



2,98 



3,37 



Si0 2 



33,71 



34,96 



35,21 



35,01 



Al 2 0 3 



32,06 



28,91 



29,22 



29,23 



CaO 



4,53 



4,37 



4,53 



5,19 



K 2 0 



1,20 



7,12 



1,33 



4,41 



Na 2 0 



13,39 



8,67 



12,58 



8,72 







A 99 



4:,00 





Na 2 S0 4 



8,98 



8,87 



8,75 



8,75 





100 



100 



98,96 



98,78 



Leider mussten eingehendere Versuche mit Elaeolith und 

 Sodalith,*) ihrer grossen Resistenz wegen, vorläufig aufgegeben 

 werden, doch sieht man, dass nächst dem Leucith die genann- 

 ten Mineralien verhältnissmässig rasch in Zeolithe und ihnen 

 ähnliche Verbindungen umgewandelt werden, sehr viel rascher 

 als die säurearmen Feldspäthe f welche nach lang dauernder 

 Einwirkung von Salzlösungen bis jetzt wenigstens keine Ver- 

 änderung gezeigt haben. 



4. Die Zusammensetzung des Natroliths, Scolecits, Meso- 

 liths lässt sich durch eine gemeinsame empirische Formel aus- 

 drücken : RO Al 2 0 3 3 Si 0 2 n H 2 O, und die folgenden Versuche 

 sollen als Fingerzeige dienen , dass zwischen den genannten 

 Mineralien ein genetischer Zusammenhang stattfindet. 



Natrolith vom Hoheutwiel 4. war nach fünfmonatlicher 

 Digestion mit einer K 2 C0 3 lösung in das Kalisilicat 4 a. umge- 

 wandelt, welches letztere durch dreitägige Digestion mit einer 

 Na 2 C0 3 lösung 4b. und mit einer NaCllösung 4c. wieder zu 

 einem Natrolith regenerirt wurde, nach viertägiger Behandlung 

 des regenerirten Natroliths 4c. mit K Öllösung wurde wieder 

 das Kalisilicat 4d. erhalten. 



4. 4a. 4b. 4c. 4d. 



H 2 0 9,96 9,30 9,79 10,16 9,29 



Si0 2 47,61 42,92 46,48 46,08 42,87 



A1 2 0 3 27,31 26,04 27,98 27,86 25,84 



K 2 0 21,31 22,00 



Na 2 0 15,88 0,43 15,75 15,90 



100,76 100 100 100 100 



*) Nosean und Hauyn konnten nicht in genügender Menge beschafft 

 werden; der dem Nephelin so nahe stehende Cancrinit war nach 7 monat- 

 licher Einwirkung von K 2 C0 3 lösung so gut wie unverändert. Die Zu- 

 sammensetzung des benutzten Cancrinits von Miask ist folgende: H 2 0 = 

 3.91. Si0 2 = 34,87. Al 2 0 3 = 30,1-2. Fe 2 0 3 = 0,30. Ca O — 0,28. 

 Na 2 0 = 18,48. CaC0 3 = 12,04. Summe = 100. 



